( 266 ) 

 parce que les procédés précédens déposaient parfois sur 

 les médailles une matière cuivreuse qui adhérait fortement, 

 et d'autres fois une matière noire qui s'enlevait au moindre 

 frottement , tandis que celui - ci bronze également et 

 constamment. 



Pour i-éussir à bronzer parfaitement les médailles d'étain , 

 il faut employer les deux dissolutions suivantes : la pre- 

 mière ne servant que de lessive , comme je l'indique plus 

 bas, se compose de 



Une partie de sulfate de fer. 

 Une partie de sulfate de cuivre. 

 '20 parties (en poids) d'eau distillée. 



La seconde dissolution , qui contient à elle seule le 

 bronze, est la moins compliquée; elle se compose de 



4 parties de. vert-de-gris. 

 16 parties ( en poids ) de vinaigre blanc. 



' Manière d'employer ces dissolutions. 



Lorsque les médailles ont été limées et fortement 

 nettoyées avec une brosse, de la terre et de l'eau, et 

 bien essuyées , on passe légèrement avec un pinceau , sur 

 les deux faces , de la première dissolution , et on l'essuie 

 de suite ; cela donne aux médailles une petite teinte noi- 

 râtre et fait adhérer plus promptement le vert-de-gris. 

 On les frotte alors avec un pinceau imbibé de la seconde 

 dissolution , jusqu'à ce qu'elles soient couleur de cuivre 

 rouge très-foncé ; on les laisse sécher pendant une heure , 

 après ce temps on les polit avec une brosse très-douce 

 et de la sanguine en poudre , en passant l'haleine de temps, 

 à autr.e sur les médailles pour les humecter et faire adhérer 

 la ^nguine ; puis on finit par les polir avec la brosse 



